AN ALES DE LA UXIVERSIDAD. — MAYO DE 1878. 
287 
MORTEROS DE CALES GRASA8. 
La mezcla cle la arena a la cal grasa tiene por objeto 
moderar la disminucion del volumen de la papilla al fra- 
guar i sobre todo disminuir el consume de la cal. A 
1 volumen de cal en pasta se mezclan 2 o 2| volumen do 
arena. 
Para la cal grasa la arena gruesa (diametro mayor que 
1 milim.) es preferible a la lina. Es menester que la are- 
na sea aspera al tacto i que no contenga tierra. 
MORTEROS DE CAL HIDRAULICA. 
Las buenas proporciones para un mortero liidraulico, 
segun Yica, su ilustre inventor, es en termino medio 1 
de cal en pasta por 1,8 de arena. 
La arena que mas conviene a las cales hidraulicas es 
la mediana, es decir un poco mayor que un milimetro de 
diametro. 
CIMENTOS I MORTEROS DE CIMENTO. 
El empleo del cimento roman o (denominacion coniun 
a todos los cimentos que fraguan con rapidez) exije mu- 
eba atencion i destreza. Es menester hacer la pasta por 
pequenas cantidades a medida que se necesita. 
El cimento se emplea rara vez puro; la cantidad do 
arena que debe agreg&rsele para tener el mortero mas 
adberente debe determinarse en cada caso por la espe- 
riencia. 
Desde 1852 a 1857 los injenieros del servicio munici- 
pal de Paris se sirvierou de un mortero de cimento ro- 
mano en la proporcion de 1 de cimento por 3 de arena. 
«Los cimentos, dice Vica, no ofreceu jencralmente ga- 
rantia de una duracion bieu cierta siuo bajo el agua 
o baj o una tierra fresca, o en fin, en lugares completa- 
mentc lnimcdos.)) 
